636 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nous amenons par suite en solution g5 pour loo de racifle vannrliqne contenu clans le 

 minerai. Ces résidus sont ulltrieurement attaqués par l'acide sulfurique. 



» I,a solution de vanadale de soude ne contient pas d'alumine et même, si Ion ajou- 

 tait de l'aluminate de soude dans la solution de \anadate, celte alumine se préci- 

 piterait. 



» Pour nous débarrasser de la silice contenue dans le vanadale de soude impur, nous 

 opérons comme il suit : nous évaporons à consistance de sirop une certaine quantité 

 de ce vanadale et nous lui ajoutons alors de l'acide sulfurique à 66°; il se forme de 

 l'acide vanadique et du sulfate de soude, mais tout le vanadium n'est pas précipité; il 

 reste dans la liqueur environ lo pour loo de celui que contenait le vanadate. Le 

 mélange est alors mis en contact avec la solution de vanadate impur et, après un bras- 

 sage énergique, on passe au (îltre-presse. La totalité de la silice venant du silicate de 

 soude est ainsi précipitée, tandis que le vanadium reste dans la liqueur. 



)) La solution de vanadate alcalin ainsi débarrassée de la silice ne contient plus 

 d'autres impuretés. On la concentre et le vanadium est précipité par un excès d'acide 

 sulfurique. On évapore à sec, pour chasser l'excès d'acide sulfurique et on lave. On 

 produit ainsi de l'acide vanadique à 92-9.5 pour 100. Les 5 à 8 pour 100 d'impuretés 

 proviennent de l'eau de lavage qu'il faut employer en grande quantité. 



» Pour faire ihi fcrro-ranadiurn p \r rnliiminolhermie ou le four élec- 

 trique, nous prenons notre liqueur de vanadate de soude épurée et nous en 

 précipitons le vanadium par du sulfate de fer et du carbonate de soude en 

 proportions déterminées pour obtenir du ferro-vanadinm au titre de 33 

 pour 100 de vanadium. 



» Il est à remarquer que le vanadium du vanadate de soude impur 

 est complètement précipité par le sulfate de fer sans addition de car- 

 bonate; ce n'est ]3as le cas avec le vanadate épuré par ma méthode qui 

 exige l'addition de carbonate de soude pour que la précipitation soit 

 complète. 



» Nous avons essayé de précipiter le vanadium par du sulfate de nickel, 

 du sulfate de cuivre, du sulfate de cobalt pour former des vanadates de ces 

 métaux; dans tous les cas la précipitation n'est pas complète, mais elle le 

 devient quand on ajoute du carbonate de soude à la liqueur. 



» Pour fabriquer du nickel vanadié nous employons un mélange d'acide 

 vanadique et d'oxyde de nickel en proportions telles qu'il nous donne un 

 alliage à 20 pour 100 de vatiadium. Ce procédé, que j'ai décrit sous le 

 nom de mèlhode par entraînement, con\'ient très bien pour obtenir un 

 alliage d'un titre exactement déterminé. Le mélange d'acide vanadique et 

 d'oxyde de nickel est aggloméré en cubes avec la quantité de réducteur 

 nécessaire, puis chauffé dans des creusets pleins de charbon. 



